Krystallphysik. Krystallographie. Molecularstructur. 



Zum Zwecke experimenteller Prüfimg der Hypothese, auf welcher 

 die besprochene Berechnung beruht, müsste eine und dieselbe Substanz 

 in homogenen Krystallen und im quasi-isotropen Zustande untersucht wer- 

 den. — Die zur Verfügung stehenden dichten Varietäten sind aber selten 

 frei von fremden Beimischungen und Sprüngen, deren Einfluss sich nicht 

 in Keclmung ziehen lässt ; ausserdem werden die Krystallfragmente immer 

 Hohlräume zwischen sich lassen, welche allerdings, sofern sie regelmässig 

 vertheilt und von gleicher Grössenordnung wie die Krystallfragmente sind, 

 nur die absoluten Werthe der Constanten A und B, nicht deren Verhält- 

 niss beeinflussen. — Der Verf. hat Beobachtungen an dichtem Flussspath 

 von Stolberg, lithographischem Schiefer von Solenhofen und dichtem Baryt 

 von Clausthal angestellt und vergleicht die dabei gefundenen Werthe des 



Verhältnisses des Torsions- zum Dehnungscoefücienten : 



E 



2(A-j-2 B) 

 A + B 



mit denjenigen Werthen von = , welche sich auf Grund der zu prüfenden 



E 



Theorie aus den Elasticitätsconstanten des krystallisirten Flussspathes, Kalk- 

 spathes und Barytes berechnen. 



T 

 E 



Flussspath 



Lithogi*. 

 Schiefer 



Baryt 1. 



Baryt 2. 



Beobachtet 

 Berechnet 



2,442 



2,55 (2,43*) 



2,505 

 2,54 



2,52 bis 2,59 

 2,t 



2,56 bis 2,59 

 85 



In Anbetracht der erwähnten Schwierigkeiten kann die Überein- 

 stimmung als befriedigend gelten. 



4. Diese Abhandlung enthält eine ausführlichere Mittheilung der Be- 

 obachtungen, deren Resultate schon in der vorhergehenden besprochen sind. 



5. Die Krystalle der rhomboedrisch-tetartoedrischen 

 Gruppe des hexagonalen Systems besitzen folgendes Schema der Elasticitäts- 

 constanten, falls man zur Z-Richtung die 3-zählige Symmetrieaxe wählt: 



v 



c, 2 



c 13 



C 14 



— C 25 









c n 







C 25 







C I3 



C 13 



C 33 















C 14 " 



~ C 14 







C 44 



o 



C 25 



C 2Ö 



C 2Ö 











C 44 



C 14 















c 25 



C 14 



C ll 



Der Verf. hat nun versucht, die hierin zum Ausdruck kommende, von 

 derjenigen der rhomboedrischen Gruppe abweichende elastische Symmetrie 

 beim Dolomit, nachzuweisen. Die geringe Grösse des Krystalls machte 

 die Bestimmung sämmtlicher Elasticitätsconstanten unmöglich ; es wurde 

 daher nur die B i e g u n g von Stäbchen beobachtet, deren Längsrichtungen 



1 Die Zahl 2,43 ist aus den an etwas gestörten Krystallen bestimmten 

 Elasticitätsconstanten berechnet. 



